525 



oft aber ist keine Spur davon wahrzunehmen. Äussere Krystall- 

 Flächen sind nicht vorhanden, da immer mehre Individuen gemein- 

 schaftlich vorkommen und sich gegenseitig in ihrer Ausbildung 

 stören. Der Bruch ist muschelig; das spez. Gew. = 2,76 bei 

 13° C. ; die Härte = 6. Der Anorthit ist ferner durchsichtig bis 

 durchscheinend ; auf den Spalt Flächen ist er stark Glas-glänzend mit 

 Perlmutter-artigem Schimmer ; auf dem muscheligen Bruche hat er 

 Glasglanz. Die Farbe ist weiss; ebenso der Strich. Vor dem Löth- 

 rohre schmilzt er nicht ganz leicht zu einem farblosen Glase. Von 

 Salzsäure wird er ohne Gallert-Bildung aufgeschlossen, wobei sich 

 die Kieselerde in Flocken abscheidet. Als ich 1,2 Gr. mehrmals 

 mit Salzsäure eingedampft und den nach dem abermaligen Behandeln 

 mit dieser Säure bleibenden Rückstand mit Kali behandelt hatte, 

 blieben 7,98 pCL des angewandten Anorthits unaufgeschlossen zu- 

 rück. Aber auch diese würden der Wirkung der Säure nicht 

 widerstanden haben, wenn sie feiner pulverisirt gewesen wären. 



Der dichte Anorthit sieht dem dichten Labrador sehr ähnlich. 

 Unter der Lupe erkennt man die krystallinische Beschaffenheit der 

 anscheinend dichten Masse, indem man viele glänzende Punkte be- 

 merkt. Indessen ist doch auch die Härte des dichten Anorthits ge- 

 ringer als 6 , so dass man denselben nicht blos als ein ganz fein- 

 krystallinisches, sondern auch als ein etwas zersetztes Mineral be- 

 trachten kanü. Der dichte Anorthit ist ferner nur an den 

 Kanten durchscheinend und hat eine graulich- oder grünlich-weisse 

 Farbe. 



Es wurde eine sehr frisch aussehende deutlich krystalli- 

 nische Abänderung aus dem Protobastitfels Nro. 9 der Ana- 

 lyse unterworfen, deren spez. Gew. schon oben angegeben worden 

 ist. Dieselbe befand sich im Gemenge mit einem sehr frischen 

 Prolobastit, dessen Analyse unter Nro. 4 mitgetheilt werden wird. 



Nr. 



